Das magnetische Verhalten von Eisenkristallen bei gewöhnlicher Temperatur. 159 
einem Punkt aus aufträgt und auf einer Normalen dazu für jeden 
Endpunkt eines o das entsprechende IJ. Man bekäme so eine Fläche, 
. die die o-Ebene im Nullpunkt berührt und sich ganz innerhalb eines 
Kreiszylinders mit dem Radius onax, befindet, zu dem sie asymp- 
totisch verläuft. Ihre Schnitte mit Normalebenen auf die 6-Ebene 
in den Richtungen der Achsen geben die Kurven der Figur 21, ihre 
Schnitte mit Kreiszylinderflächen mit dem Zentrum im Nullpunkt 
und vertikalen Achsen geben bei Abwicklung der Zylindermäntel in 
eine Ebene die Kurven der Figur 22. 
Ganz gleich wurden auch die Beobachtungen an der Rhomben- 
dodekaederplatte VII, verwendet, nur dass dort wegen der anderen 
. Symmetrieverhältnisse ein ganzer Quadrant zurschematischen Rechnung 
genommen werden musste statt eines Oktanten. Da die magnetischen 
Härten der Platten V, und VIL, wenn man die Selbstentmagneti- 
sierung nicht berücksichtigt, nicht ganz gleich sind, wie dies früher 
gesagt wurde, verlaufen die IJ,-Kurven von VII, etwas verschieden 
von denen der Platte V,, doch treten keine wesentlichen Anderungen 
auf (Fig. 23, siehe S. 160). Es ist hier angezeigt, auch die Richtung der 
schwersten Magnetisierbarkeit, die der 3-zähligen Achse, zu zeichnen, 
deren II,-Kurve am höchsten liegt. Entsprechend liegt auch die [ I2; «5 
— Il; oo ]- Kurve höher als die [ IT, „09 — II, ]- Kurve. — Die Zahlen sind: 
II, für die Rhombendodekaederfläche. 
o IT, o=0°) | II, (y= 90% | IT (= 559 
0 0 Erg 0 Erg 0 Erg 
230 20 200 300 
40 760 760 760 
60 1 1640 1640 
80 3040 3040 3040 
100 4770 4800 4830 
120 6900 7000 7180 
140 9400 9750 10480 
160 12400 13710 15550 
170 14190 1 18940 
180 16370 1 2980 
190 19110 24110 237760 
200 232620 29380 33380 
20£ 24380 31940 36070 
208 26320 34990 39490 
210 27720 36800 41700 
Die in der Figur 24 (siehe S. 161) dargestellten IJ,-Kurven, die auch 
von der Richtung der 4-zähligen Achse ausgehen, haben in der Richtung 
